f 605 ) 



» lavages la présence du sel de cuivre. A ce moment, 

 » plongez cette même sciure, qui parait épuisée, dans de 

 » l'eau gazeuse ordinaire, c'est-à-dire dans de l'eau char- 

 » gée d'acide carbonique. Après quelque temps de con- 

 B tact, cette eau est devenue cuprique. Que s'est-il passé? 

 » Il est permis de croire que l'oxyde de cuivre, sous l'in- 

 » fluence d'un excès d'acide carbonique, s'est dissous et 

 » se trouve emporté. Si cette expérience, qui a besoin 

 » d'être répétée, venait à conûrmer de tels résultats, 

 » l'importance de ceux-ci au point de vue pratique n'échap- 

 » perait à personne. » 



IV. Après avoir constaté l'influence de l'acide carbonique 

 et des solutions salines, j'ai cherché à reconnaître si l'eau 

 pure exerce une action dissolvante sur les combinaisons 

 cuivriques contenues dans le bois préparé. 



Voici les deux expériences que j'ai faites pour étudier 

 cette question : 



A. Dans un vase ouvert rempli d'eau distillée, j'ai 

 plongé quelques copeaux préparés et lavés avec grand 

 soin; j'ai couvert ce vase d'une vitre pour combattre les 

 effets de l'évaporation et je l'ai abandonné à lui-même 

 pendant un temps fort long. 



Sulfate de cuivre. 



Avant de mettre les copeaux clans l'eau, j'avais coupé un — 



petit fragment (le ^js environ de la surface ) de chacun 

 d'eux; ces morceaux réunis m'ont servi à déterminer la 

 quantité moj'enne de cuivre retenue par le bois au com- 

 mencement de l'expérience; cette quantité était, pour gr. 

 un gramme de bois, de 0,0073 



Au bout de sept mois, un nouveau fragment de chaque 

 copeau a été pris dans le même but; mes échantillons 

 renfermaient, alors, par gramme de bois 0,0Do4 



Treize mois après le commencement de l'expérience, le 



dosage du cuivre accusait 0,00(30 



Et enfin, au bout de dix-neuf mois d'immersion dans l'eau. 0,0034 



